मल्टीफ़िरोइक्स

मल्टीफ़ेरोइक्स को उन सामग्रियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक ही चरण में प्राथमिक फेरोइक्स गुणों में से एक से अधिक प्रदर्शित करते हैं: * लौहचुम्बकत्व - एक चुम्बकत्व जो लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा स्विच करने योग्य होता है जबकि फेरोइलेक्ट्रिक फेरोइलास्टिक्स और फेरोमैग्नेटिक फेरोइलास्टिक्स औपचारिक रूप से मल्टीफ़ेरोइक्स हैं, इन दिनों इस शब्द का उपयोग आमतौर पर मैग्नेटोइलेक्ट्रिक प्रभाव # उद्धरण नोट -5 मल्टीफ़ेरोइक्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक साथ फेरोमैग्नेटिक और फेरोइलेक्ट्रिक होते हैं। कभी-कभी परिभाषा का विस्तार गैर-प्राथमिक क्रम मापदंडों को शामिल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रतिलौहचुंबकत्व  या  फेरी चुम्बकत्व । इसके अलावा, अन्य प्रकार के प्राथमिक क्रम, जैसे मैग्नेटोइलेक्ट्रिक मल्टीपोल की फेरोइक व्यवस्था जिसमें से टोरॉयडल क्षण एक उदाहरण है, हाल ही में प्रस्तावित भी किया गया है।
 * फेरोइलेक्ट्रिसिटी - एक विद्युत ध्रुवीकरण जो एक लागू विद्युत क्षेत्र द्वारा स्विच करने योग्य होता है
 * लौह लोच - एक विकृति जो लागू तनाव द्वारा बदली जा सकती है

अपने भौतिक गुणों में वैज्ञानिक रुचि के अलावा, मल्टीफ़ेरिक्स में एक्चुएटर, स्विच, चुंबकीय क्षेत्र सेंसर और नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के रूप में अनुप्रयोगों की क्षमता है।

इतिहास
मल्टीफ़ेरोइक शब्द के लिए विज्ञान की एक वेब खोज से वर्ष 2000 का पेपर प्राप्त होता है कि चुंबकीय फेरोइलेक्ट्रिक्स इतने कम क्यों हैं? प्रारंभिक परिणाम के रूप में एन. ए. निकोला स्पाल्डिन (तत्कालीन हिल) से। इस कार्य ने चुंबकत्व और फेरोइलेक्ट्रिसिटी के बीच विरोधाभास की उत्पत्ति की व्याख्या की और इसे दूर करने के लिए व्यावहारिक मार्ग प्रस्तावित किए, और व्यापक रूप से मल्टीफेरोइक सामग्रियों में रुचि के आधुनिक विस्फोट को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 2000 से मल्टीफ़ेरोइक सामग्री बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गों की उपलब्धता तीव्र गतिविधि को प्रेरित किया. विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य चुंबकीय BiFeO की एपीटैक्सियल रूप से विकसित पतली फिल्मों में बड़े फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण की खोज थे।3, यह अवलोकन कि ऑर्थोरोम्बिक TbMnO में गैर-कोलीनियर चुंबकीय क्रम3 और TbMn2O5 फेरोइलेक्ट्रिसिटी का कारण बनता है, और असामान्य अनुचित फेरोइलेक्ट्रिसिटी की पहचान जो हेक्सागोनल मैंगनीज YMnO में चुंबकत्व के सह-अस्तित्व के साथ संगत है3. दाईं ओर का ग्राफ़ 2008 तक वेब ऑफ़ साइंस खोज से मल्टीफ़ेरोइक्स पर पेपर की संख्या को लाल रंग में दिखाता है; घातीय वृद्धि आज भी जारी है।

मैग्नेटोइलेक्ट्रिक सामग्री
मल्टीफेरोइक सामग्रियों को उनके उचित ऐतिहासिक संदर्भ में रखने के लिए, किसी को मैग्नेटोइलेक्ट्रिक प्रभाव#उद्धरण नोट-5 पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें एक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय गुणों को संशोधित करता है और इसके विपरीत। जबकि मैग्नेटोइलेक्ट्रिक सामग्री आवश्यक रूप से मल्टीफ़ेरोइक नहीं होती है, सभी फेरोमैग्नेटिक फेरोइलेक्ट्रिक मल्टीफ़ेरोइक रैखिक मैग्नेटोइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जिसमें एक लागू विद्युत क्षेत्र चुंबकत्व में परिवर्तन को इसके परिमाण के आनुपातिक रूप से प्रेरित करता है। मैग्नेटोइलेक्ट्रिक सामग्री और संबंधित मैग्नेटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का इतिहास मल्टीफ़ेरोइक्स की तुलना में लंबा है, जिसे दाईं ओर ग्राफ़ में नीले रंग में दिखाया गया है। मैग्नेटोइलेक्ट्रिसिटी का पहला ज्ञात उल्लेख लैंडौ एंड लाइफशिट्ज़ के इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ कंटीन्यूअस मीडिया के 1959 संस्करण में है, जिसमें पीज़ोइलेक्ट्रिसिटी पर अनुभाग के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी है: आइए हम दो और घटनाओं की ओर इशारा करें, जो सिद्धांत रूप में मौजूद हो सकती हैं। एक है पीजोमैग्नेटिज्म, जिसमें एक ठोस में चुंबकीय क्षेत्र और एक विरूपण (पीजोइलेक्ट्रिसिटी के अनुरूप) के बीच रैखिक युग्मन होता है। दूसरा माध्यम में चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों के बीच एक रैखिक युग्मन है, जो उदाहरण के लिए, विद्युत क्षेत्र के आनुपातिक चुंबकत्व का कारण बनता है। ये दोनों घटनाएं मैग्नेटोक्रिस्टलाइन समरूपता के कुछ वर्गों के लिए मौजूद हो सकती हैं। हालाँकि, हम इन घटनाओं पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि वर्तमान तक, संभवतः, इन्हें किसी भी पदार्थ में नहीं देखा गया है। एक साल बाद, I. E. Dzyaloshinskii ने समरूपता तर्कों का उपयोग करके दिखाया कि सामग्री Cr2O3 रैखिक मैग्नेटोइलेक्ट्रिक व्यवहार होना चाहिए, और उनकी भविष्यवाणी को डी. एस्ट्रोव द्वारा तेजी से सत्यापित किया गया। अगले दशकों में, मैग्नेटोइलेक्ट्रिक सामग्रियों पर अनुसंधान यूरोप में कई समूहों में, विशेष रूप से पूर्व सोवियत संघ में और यू. जिनेवा में [http://physicstoday.scation.org/do/10.1063/PT.5.6173/full/ एच. श्मिट] समूह में लगातार जारी रहा। क्रिस्टल (MEIPIC) में मैग्नेटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन फेनोमेना नामक पूर्व-पश्चिम सम्मेलनों की एक श्रृंखला 1973 (सिएटल में) और [http://www.icmr.ucsb.edu/programs/meipic6.html 2009 (सांता बारबरा में) के बीच आयोजित की गई थी। IPIC सम्मेलन (Ascona में)।

फेरोइलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व के संयोजन के लिए तंत्र
फेरोइलेक्ट्रिक के रूप में परिभाषित होने के लिए, किसी सामग्री में एक सहज विद्युत ध्रुवीकरण होना चाहिए जो एक लागू विद्युत क्षेत्र द्वारा स्विच करने योग्य हो। आमतौर पर ऐसा विद्युत ध्रुवीकरण मूल सेंट्रोसिमेट्रिक चरण से व्युत्क्रम-समरूपता-तोड़ने वाली संरचनात्मक विकृति के माध्यम से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, प्रोटोटाइपिकल फेरोइलेक्ट्रिक बेरियम टाइटेनेट|बेरियम टाइटेनेट में, BaTiO3, मूल चरण आदर्श घन ABO है3 पेरोव्स्काइट (संरचना), बी-साइट टीआई के साथइसके ऑक्सीजन समन्वय अष्टफलक के केंद्र में 4+ आयन और कोई विद्युत ध्रुवीकरण नहीं। फेरोइलेक्ट्रिक चरण में Ti आयन ऑक्टाहेड्रोन के केंद्र से दूर स्थानांतरित हो जाता है जिससे ध्रुवीकरण होता है। ऐसा विस्थापन केवल तभी अनुकूल होता है जब बी-साइट धनायन में एक खाली डी शेल (तथाकथित डी) के साथ एक इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है0विन्यास), जो बी-साइट धनायन और पड़ोसी ऑक्सीजन आयनों के बीच ऊर्जा-कम करने वाले सहसंयोजक बंधन गठन का पक्ष लेता है।

यह d0-नेस आवश्यकता मल्टीफ़ेरोइक्स के निर्माण के लिए एक स्पष्ट बाधा है, क्योंकि अधिकांश संक्रमण-धातु ऑक्साइड में चुंबकत्व आंशिक रूप से भरे संक्रमण धातु डी कोशों की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप, अधिकांश मल्टीफ़ेरोइक्स में, फेरोइलेक्ट्रिसिटी की एक अलग उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित उन तंत्रों का वर्णन करता है जो लौहचुंबकत्व और लौहविद्युत के बीच इस मतभेद को दूर करने के लिए जाने जाते हैं।

अकेला-जोड़ा-सक्रिय
एकाकी-जोड़ी-सक्रिय बहुक्रिया में, फेरोइलेक्ट्रिक विस्थापन ए-साइट धनायन द्वारा संचालित होता है, और चुंबकत्व बी साइट पर आंशिक रूप से भरे डी शेल से उत्पन्न होता है। उदाहरणों में बिस्मथ फेराइट, BiFeO शामिल हैं3, BiMnO3 (हालाँकि यह ध्रुव-विरोधी माना जाता है), और पीबीवीओ3. इन सामग्रियों में, ए-साइट धनायन (बीआई)।3+, पंजाब2+) में एक तथाकथित स्टीरियोकेमिकली सक्रिय 6s है2इलेक्ट्रॉनों की एकाकी जोड़ी, और ए-साइट धनायन की ऑफ-सेंटिंग औपचारिक रूप से खाली ए-साइट 6पी ऑर्बिटल्स और भरे हुए ओ 2पी ऑर्बिटल्स के बीच ऊर्जा-कम करने वाले इलेक्ट्रॉन साझाकरण द्वारा समर्थित है।

ज्यामितीय लौहविद्युत
ज्यामितीय फेरोइलेक्ट्रिक्स में, ध्रुवीय फेरोइलेक्ट्रिक अवस्था की ओर जाने वाले संरचनात्मक चरण संक्रमण के लिए प्रेरक शक्ति इलेक्ट्रॉन-साझाकरण सहसंयोजक बंधन गठन के बजाय पॉलीहेड्रा का घूर्णी विरूपण है। ऐसी घूर्णी विकृतियाँ कई संक्रमण-धातु ऑक्साइडों में होती हैं; उदाहरण के लिए पेरोव्स्काइट्स में वे तब आम होते हैं जब ए-साइट धनायन छोटा होता है, जिससे ऑक्सीजन ऑक्टाहेड्रा उसके चारों ओर ढह जाता है। पेरोव्स्काइट्स में, पॉलीहेड्रा की त्रि-आयामी कनेक्टिविटी का मतलब है कि कोई शुद्ध ध्रुवीकरण परिणाम नहीं होता है; यदि एक अष्टफलक दाईं ओर घूमता है, तो उसका जुड़ा हुआ पड़ोसी बाईं ओर घूमता है, इत्यादि। हालाँकि, स्तरित सामग्रियों में, ऐसे घुमावों से शुद्ध ध्रुवीकरण हो सकता है।

प्रोटोटाइपिक ज्यामितीय फेरोइलेक्ट्रिक्स स्तरित बेरियम संक्रमण धातु फ्लोराइड्स, बीएएमएफ हैं4, M=Mn, Fe, Co, Ni, Zn, जिसमें लगभग 1000K पर फेरोइलेक्ट्रिक संक्रमण होता है और लगभग 50K पर एंटीफेरोमैग्नेटिक अवस्था में चुंबकीय संक्रमण होता है। चूंकि विरूपण डी-साइट धनायन और आयनों के बीच संकरण द्वारा संचालित नहीं होता है, यह बी साइट पर चुंबकत्व के अस्तित्व के साथ संगत है, इस प्रकार मल्टीफेरोइक व्यवहार की अनुमति देता है। दूसरा उदाहरण हेक्सागोनल दुर्लभ पृथ्वी मैंगनीज (एच-आरएमएनओ) के परिवार द्वारा प्रदान किया गया है3 आर=हो-लू, वाई) के साथ, जिसमें लगभग 1300 K पर एक संरचनात्मक चरण संक्रमण होता है जिसमें मुख्य रूप से MnO का झुकाव होता है5 द्विपिरामिड। जबकि झुकाव में स्वयं शून्य ध्रुवीकरण होता है, यह आर-आयन परतों के एक ध्रुवीय गलियारे से जुड़ता है जो ~ 6µC/सेमी का ध्रुवीकरण उत्पन्न करता है2. चूंकि फेरोइलेक्ट्रिसिटी प्राथमिक ऑर्डर पैरामीटर नहीं है, इसलिए इसे अनुचित बताया गया है। जब स्पिन फ्रस्ट्रेशन के कारण त्रिकोणीय एंटीफेरोमैग्नेटिक क्रम उत्पन्न होता है, तो मल्टीफ़ेरोइक चरण ~100K पर पहुँच जाता है।

चार्ज आदेश देना
मिश्रित संयोजकता वाले आयनों वाले यौगिकों में चार्ज क्रम तब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन, जो उच्च तापमान पर स्थानीयकृत होते हैं, अलग-अलग धनायन स्थलों पर एक क्रमबद्ध पैटर्न में स्थानीयकृत होते हैं ताकि सामग्री इन्सुलेशन बन जाए। जब स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉनों का पैटर्न ध्रुवीय होता है, तो आवेशित अवस्था फेरोइलेक्ट्रिक होती है। आमतौर पर ऐसे मामले में आयन चुंबकीय होते हैं और इसलिए फेरोइलेक्ट्रिक अवस्था भी मल्टीफ़ेरोइक होती है। मल्टीफ़ेरोइक चार्ज ऑर्डर का पहला प्रस्तावित उदाहरण LiFe था2O4, जो Fe की व्यवस्था के साथ 330 K पर ऑर्डर चार्ज करता है2+और Fe3+आयन. फेरिमैग्नेटिक ऑर्डरिंग 240 K से नीचे होती है। हालाँकि, चार्ज ऑर्डरिंग ध्रुवीय है या नहीं, इस पर हाल ही में सवाल उठाया गया है। इसके अलावा, मैग्नेटाइट, Fe में चार्ज ऑर्डर वाली फेरोइलेक्ट्रिसिटी का सुझाव दिया गया है3O4, इसके वर्वे संक्रमण के नीचे, और (Pr,Ca)MnO3.

चुंबकीय रूप से संचालित फेरोइलेक्ट्रिसिटी
चुंबकीय रूप से संचालित मल्टीफ़ेरोइक्स में स्थूल विद्युत ध्रुवीकरण लंबी दूरी के चुंबकीय क्रम से प्रेरित होता है जो गैर-सेंट्रोसिमेट्रिक है। औपचारिक रूप से, विद्युत ध्रुवीकरण, $$\mathbf{P}$$, चुम्बकत्व के संदर्भ में दिया गया है, $$\mathbf{M}$$, द्वारा

$$\mathbf{P} \sim \mathbf{M} \times (\nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{M})$$.

ऊपर चर्चा की गई ज्यामितीय फेरोइलेक्ट्रिक्स की तरह, फेरोइलेक्ट्रिसिटी अनुचित है, क्योंकि फेरोइक चरण संक्रमण के लिए ध्रुवीकरण प्राथमिक क्रम पैरामीटर नहीं है (इस मामले में प्राथमिक क्रम चुंबकत्व है)।

प्रोटोटाइपिक उदाहरण गैर-सेंट्रोसिमेट्रिक चुंबकीय सर्पिल अवस्था का गठन है, जिसमें छोटे फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण के साथ, TbMnO में 28K से नीचे है।3. इस मामले में ध्रुवीकरण छोटा है, 10−2μC/सेमी2, क्योंकि गैर-सेंट्रोसिमेट्रिक स्पिन संरचना को क्रिस्टल जाली से जोड़ने वाला तंत्र कमजोर स्पिन-ऑर्बिट युग्मन है। बड़े ध्रुवीकरण तब होते हैं जब गैर-सेंट्रोसिमेट्रिक चुंबकीय क्रम मजबूत सुपरएक्सचेंज इंटरैक्शन के कारण होता है, जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक HoMnO3 और संबंधित सामग्री। दोनों मामलों में मैग्नेटोइलेक्ट्रिक युग्मन मजबूत है क्योंकि फेरोइलेक्ट्रिकिटी सीधे चुंबकीय क्रम के कारण होती है।

एफ-इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व
जबकि आज तक विकसित अधिकांश मैग्नेटोइलेक्ट्रिक मल्टीफ़ेरोइक्स में पारंपरिक संक्रमण-धातु डी-इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व और फेरोइलेक्ट्रिसिटी के लिए एक नया तंत्र है, पारंपरिक फेरोइलेक्ट्रिक में एक अलग प्रकार के चुंबकत्व को पेश करना भी संभव है। सबसे स्पष्ट मार्ग ए साइट पर एफ इलेक्ट्रॉनों के आंशिक रूप से भरे हुए शेल के साथ दुर्लभ-पृथ्वी आयन का उपयोग करना है। एक उदाहरण EuTiO है3 जो, परिवेशी परिस्थितियों में फेरोइलेक्ट्रिक नहीं होते हुए भी, थोड़ा सा दबाव डालने पर ऐसा हो जाता है, या जब इसके जाली स्थिरांक का विस्तार किया जाता है, उदाहरण के लिए ए साइट पर कुछ बेरियम को प्रतिस्थापित करके।

सम्मिश्र
कमरे के तापमान पर बड़े चुंबकीयकरण और ध्रुवीकरण और उनके बीच मजबूत युग्मन के साथ अच्छे एकल-चरण मल्टीफ़ेरिक्स विकसित करना एक चुनौती बनी हुई है। इसलिए, FeRh जैसी चुंबकीय सामग्री के संयोजन वाले कंपोजिट, पीएमएन-पीटी जैसी फेरोइलेक्ट्रिक सामग्रियों के साथ, मल्टीफेरोसिटी प्राप्त करने का एक आकर्षक और स्थापित मार्ग है। कुछ उदाहरणों में पीजोइलेक्ट्रिक पीएमएन-पीटी सबस्ट्रेट्स और मेटग्लास/पीवीडीएफ/मेटग्लास ट्राइलेयर संरचनाओं पर चुंबकीय पतली फिल्में शामिल हैं। हाल ही में परमाणु-स्तर के मल्टीफेरोइक कंपोजिट की एक दिलचस्प परत-दर-परत वृद्धि का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें फेरोइलेक्ट्रिक और एंटीफेरोमैग्नेटिक लूफियो की व्यक्तिगत परतें शामिल हैं।3 लौहचुंबकीय लेकिन गैर-ध्रुवीय LiFe के साथ वैकल्पिक2O4 एक सुपरलैटिस में. एक नया आशाजनक दृष्टिकोण कोर-शेल प्रकार के सिरेमिक हैं जहां संश्लेषण के दौरान एक मैग्नेटोइलेक्ट्रिक कंपोजिट का निर्माण होता है। सिस्टम में (BiFe0.9सह0.1O3)0.4-(के साथ1/2K1/2TiO3)0.6 (बीएफसी-बीकेटी) बहुत मजबूत एमई युग्मन को चुंबकीय क्षेत्र के तहत पीज़ोरेस्पॉन्स बल माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके सूक्ष्म पैमाने पर देखा गया है। इसके अलावा, एमएफएम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र के माध्यम से चुंबकत्व का स्विचिंग देखा गया है। यहां, ME सक्रिय कोर-शेल अनाज में चुंबकीय CoFe होता है2O4 (सीएफओ) कोर और एक (ViDeO3)0.6-(के साथ1/2K1/2TiO3)0.4 (बीएफओ-बीकेटी) शेल जहां कोर और शेल में एक एपिटैक्सियल जाली संरचना होती है। मजबूत एमई युग्मन का तंत्र कोर-शेल इंटरफ़ेस में सीएफओ और बीएफओ के बीच चुंबकीय विनिमय इंटरैक्शन के माध्यम से होता है, जिसके परिणामस्वरूप बीएफ-बीकेटी चरण का 670 K का असाधारण उच्च नील-तापमान होता है।

अन्य
कमरे के तापमान पर टाइप-I मल्टीफ़ेरिक्स में बड़े मैग्नेटोइलेक्ट्रिक युग्मन की रिपोर्टें आई हैं जैसे कि पतला चुंबकीय पेरोव्स्काइट (PbZr)0.53का0.47O3)0.6-(पीबीएफई1/2का सामना करना पड़1/2O3)0.4 (पीजेडटीएफटी) कुछ ऑरिविलियस चरणों में। यहां, अन्य तकनीकों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के तहत पीज़ोरेस्पॉन्स बल माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके सूक्ष्म पैमाने पर मजबूत एमई युग्मन देखा गया है। मेटल-फॉर्मेट पेरोव्स्काइट्स के परिवार में कार्बनिक-अकार्बनिक हाइब्रिड मल्टीफ़ेरोइक्स की सूचना मिली है, साथ ही आणविक मल्टीफ़ेरोइक्स जैसे [(सीएच3)2राष्ट्रीय राजमार्ग2][नी(एचसीओओ)3], ऑर्डर मापदंडों के बीच लोचदार तनाव-मध्यस्थता युग्मन के साथ।

टाइप-I और टाइप-II मल्टीफ़ेरोइक्स
मल्टीफ़ेरोइक्स के लिए तथाकथित टाइप-I और टाइप-II मल्टीफ़ेरोइक्स में एक सहायक वर्गीकरण योजना 2009 में डी. खोम्स्की द्वारा शुरू की गई थी। खोम्स्की ने उन सामग्रियों के लिए टाइप-I मल्टीफेरोइक शब्द का सुझाव दिया जिसमें फेरोइलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व अलग-अलग तापमान पर होते हैं और विभिन्न तंत्रों से उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर संरचनात्मक विकृति जो फेरोइलेक्ट्रिसिटी को जन्म देती है, उच्च तापमान पर होती है, और चुंबकीय क्रम, जो आमतौर पर एंटीफेरोमैग्नेटिक होता है, कम तापमान पर सेट होता है। प्रोटोटाइपिक उदाहरण बिस्मथ फेराइट|BiFeO है3(टीC=1100 के, टीN=643 K), Bi के स्टीरियोकेमिकल रूप से सक्रिय अकेले जोड़े द्वारा संचालित फेरोइलेक्ट्रिसिटी के साथ3+आयन और सामान्य सुपरएक्सचेंज तंत्र के कारण चुंबकीय क्रम। YMnO3 (टीC=914 के, टीN=76 K) भी टाइप-I है, हालांकि इसकी फेरोइलेक्ट्रिसिटी तथाकथित अनुचित है, जिसका अर्थ है कि यह एक अन्य (प्राथमिक) संरचनात्मक विकृति से उत्पन्न होने वाला एक माध्यमिक प्रभाव है। चुंबकत्व और लौहविद्युत के स्वतंत्र उद्भव का मतलब है कि दो गुणों के डोमेन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं। अधिकांश प्रकार-I मल्टीफ़ेरोइक्स एक रैखिक मैग्नेटोइलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं, साथ ही चुंबकीय चरण संक्रमण पर ढांकता हुआ संवेदनशीलता में परिवर्तन भी दिखाते हैं।

टाइप-II मल्टीफ़ेरोइक शब्द का उपयोग उन सामग्रियों के लिए किया जाता है जिनमें चुंबकीय क्रम व्युत्क्रम समरूपता को तोड़ता है और सीधे फेरोइलेक्ट्रिसिटी का कारण बनता है। इस मामले में दोनों घटनाओं के लिए तापमान का क्रम समान है। प्रोटोटाइपिक उदाहरण TbMnO है3, जिसमें फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण के साथ एक गैर-सेंट्रोसिमेट्रिक चुंबकीय सर्पिल 28 K पर स्थापित होता है। चूंकि एक ही संक्रमण दोनों प्रभावों का कारण बनता है, इसलिए वे निर्माण द्वारा दृढ़ता से युग्मित होते हैं। हालांकि, फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण टाइप-I मल्टीफेरोइक्स की तुलना में छोटे परिमाण के होते हैं, आमतौर पर 10 के क्रम के होते हैं।−2μC/सेमी2. मॉट इंसुलेटिंग चार्ज-ट्रांसफर नमक में विपरीत प्रभाव भी बताया गया है -. यहां, एक ध्रुवीय फेरोइलेक्ट्रिक केस में चार्ज-ऑर्डरिंग संक्रमण एक चुंबकीय ऑर्डरिंग को चलाता है, फिर से फेरोइलेक्ट्रिक और इस मामले में एंटीफेरोमैग्नेटिक, ऑर्डर के बीच एक अंतरंग युग्मन देता है।

समरूपता और युग्मन
फेरोइक क्रम का निर्माण हमेशा समरूपता के टूटने से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, स्थानिक व्युत्क्रमण की समरूपता तब टूट जाती है जब फेरोइलेक्ट्रिक्स अपने विद्युत द्विध्रुव क्षण को विकसित करते हैं, और जब लौहचुंबक चुंबकीय हो जाते हैं तो समय व्युत्क्रमण टूट जाता है। समरूपता टूटने को इन दो उदाहरणों में एक ऑर्डर पैरामीटर, ध्रुवीकरण पी और चुंबकीयकरण एम द्वारा वर्णित किया जा सकता है, और कई समतुल्य ग्राउंड राज्यों की ओर ले जाता है जिन्हें उपयुक्त संयुग्म क्षेत्र द्वारा चुना जा सकता है; फेरोइलेक्ट्रिक्स या फेरोमैग्नेट के लिए क्रमशः विद्युत या चुंबकीय। उदाहरण के लिए, यह चुंबकीय डेटा भंडारण में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके चुंबकीय बिट्स के परिचित स्विचिंग की ओर ले जाता है।

फेरोइक्स को अक्सर समता (भौतिकी) और टी-समरूपता (तालिका देखें) के तहत उनके आदेश मापदंडों के व्यवहार द्वारा चित्रित किया जाता है। अंतरिक्ष व्युत्क्रमण की क्रिया चुंबकीयकरण को अपरिवर्तित छोड़ते हुए ध्रुवीकरण की दिशा को उलट देती है (इसलिए ध्रुवीकरण की घटना अंतरिक्ष-व्युत्क्रम टी समरूपता है)। परिणामस्वरूप, गैर-ध्रुवीय फेरोमैग्नेट और फेरोइलास्टिक्स अंतरिक्ष व्युत्क्रम के तहत अपरिवर्तनीय हैं जबकि ध्रुवीय फेरोइलेक्ट्रिक्स नहीं हैं। दूसरी ओर, समय उत्क्रमण की क्रिया, एम के चिह्न को बदल देती है (जो इसलिए समय-प्रत्यावर्तन विरोधी है), जबकि पी का चिह्न अपरिवर्तनीय रहता है। इसलिए, गैर-चुंबकीय फेरोइलास्टिक्स और फेरोइलेक्ट्रिक्स समय के उलट परिवर्तन के तहत अपरिवर्तनीय हैं जबकि फेरोमैग्नेट नहीं हैं। मैग्नेटोइलेक्ट्रिक मल्टीफ़ेरोइक्स अंतरिक्ष-उलट और समय-उलट दोनों विरोधी-सममित हैं क्योंकि वे फेरोमैग्नेटिक और फेरोइलेक्ट्रिक दोनों हैं।

मल्टीफ़ेरोइक्स में समरूपता टूटने के संयोजन से ऑर्डर मापदंडों के बीच युग्मन हो सकता है, ताकि एक फेरोइक गुण को दूसरे के संयुग्मित क्षेत्र के साथ हेरफेर किया जा सके। उदाहरण के लिए, फेरोइलास्टिक फेरोइलेक्ट्रिक्स, पीजोइलेक्ट्रिसिटी हैं, जिसका अर्थ है कि एक विद्युत क्षेत्र आकार में बदलाव का कारण बन सकता है या दबाव वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है, और फेरोइलास्टिक फेरोमैग्नेट अनुरूप पीजोमैग्नेटिज्म व्यवहार दिखाते हैं। संभावित प्रौद्योगिकियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक मैग्नेटोइलेक्ट्रिक मल्टीफ़ेरोइक्स में विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकत्व का नियंत्रण है, क्योंकि विद्युत क्षेत्रों में उनके चुंबकीय समकक्षों की तुलना में कम ऊर्जा आवश्यकताएं होती हैं।

चुम्बकत्व का विद्युत-क्षेत्र नियंत्रण
मल्टीफ़ेरोइक्स की खोज के लिए मुख्य तकनीकी चालक उनके मैग्नेटो इलेक्ट्रिक कपलिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्रों का उपयोग करके चुंबकत्व को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता रही है। ऐसी क्षमता तकनीकी रूप से परिवर्तनकारी हो सकती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्रों का उत्पादन चुंबकीय क्षेत्रों (जिसके लिए विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है) के उत्पादन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा गहन है, जिसका उपयोग अधिकांश मौजूदा चुंबकत्व-आधारित प्रौद्योगिकियों में किया जाता है। विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके चुंबकत्व के अभिविन्यास को नियंत्रित करने में सफलताएं मिली हैं, उदाहरण के लिए पारंपरिक लौहचुंबकीय धातुओं और मल्टीफेरोइक BiFeO की हेटरोस्ट्रक्चर में3, साथ ही चुंबकीय स्थिति को नियंत्रित करने में, उदाहरण के लिए FeRh में एंटीफेरोमैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक तक। मल्टीफेरोइक पतली फिल्मों में, मैग्नेटोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विकसित करने के लिए युग्मित चुंबकीय और फेरोइलेक्ट्रिक ऑर्डर मापदंडों का उपयोग किया जा सकता है। इनमें नवीन स्पिंट्रोनिक उपकरण जैसे सुरंग चुंबकत्व (टीएमआर) सेंसर और विद्युत क्षेत्र ट्यून करने योग्य कार्यों के साथ स्पिन वाल्व शामिल हैं। एक विशिष्ट टीएमआर उपकरण में लौहचुंबकीय सामग्री की दो परतें होती हैं जो मल्टीफेरोइक पतली फिल्म से बनी एक पतली सुरंग बाधा (~2 एनएम) से अलग होती हैं। ऐसे उपकरण में, बैरियर के पार स्पिन परिवहन को विद्युत रूप से ट्यून किया जा सकता है। एक अन्य कॉन्फ़िगरेशन में, मल्टीफ़ेरोइक परत का उपयोग एक्सचेंज बायस पिनिंग परत के रूप में किया जा सकता है। यदि मल्टीफेरोइक पिनिंग परत में एंटीफेरोमैग्नेटिक स्पिन ओरिएंटेशन को विद्युत रूप से ट्यून किया जा सकता है, तो डिवाइस के मैग्नेटोरेसिस्टेंस को लागू विद्युत क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मल्टीपल स्टेट मेमोरी तत्वों का भी पता लगा सकता है, जहां डेटा विद्युत और चुंबकीय ध्रुवीकरण दोनों में संग्रहीत होता है।

रेडियो और उच्च-आवृत्ति उपकरण
उच्च-संवेदनशीलता एसी चुंबकीय क्षेत्र सेंसर और विद्युत रूप से ट्यून करने योग्य माइक्रोवेव उपकरणों जैसे फिल्टर, ऑसिलेटर और चरण शिफ्टर्स (जिसमें फेरी-, फेरो- या एंटीफेरो-चुंबकीय अनुनाद को चुंबकीय के बजाय विद्युत रूप से ट्यून किया जाता है) के लिए थोक रूप में मल्टीफेरोइक मिश्रित संरचनाओं की खोज की जाती है।

भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में क्रॉस-ओवर अनुप्रयोग
ब्रह्माण्ड विज्ञान और कण भौतिकी में मूलभूत प्रश्नों को संबोधित करने के लिए मल्टीफ़ेरोइक्स का उपयोग किया गया है। पहले में, यह तथ्य कि एक व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉन एक आदर्श मल्टीफेरोइक है, समरूपता के लिए आवश्यक किसी भी विद्युत द्विध्रुव क्षण के साथ उसके चुंबकीय द्विध्रुव क्षण के समान अक्ष को अपनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के विद्युत द्विध्रुव क्षण की खोज के लिए इसका उपयोग किया गया है। डिज़ाइन की गई मल्टीफ़ेरोइक सामग्री का उपयोग करना (Eu,Ba)TiO3, एक लागू विद्युत क्षेत्र में फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण के स्विचिंग पर शुद्ध चुंबकीय क्षण में परिवर्तन की निगरानी की गई, जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत द्विध्रुवीय क्षण के संभावित मूल्य पर ऊपरी सीमा निकाली जा सके। यह मात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्मांड में समय-उलट (और इसलिए सीपी) समरूपता को तोड़ने की मात्रा को दर्शाती है, जो प्राथमिक कण भौतिकी के सिद्धांतों पर गंभीर बाधाएं लगाती है। दूसरे उदाहरण में, हेक्सागोनल मैंगनीज में असामान्य अनुचित ज्यामितीय फेरोइलेक्ट्रिक चरण संक्रमण को प्रस्तावित प्रारंभिक ब्रह्मांड चरण संक्रमणों के साथ समरूपता विशेषताओं में दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, प्रारंभिक ब्रह्मांड भौतिकी के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में प्रयोग चलाने के लिए हेक्सागोनल मैंगनीज का उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से, कॉस्मिक-स्ट्रिंग निर्माण के लिए एक प्रस्तावित तंत्र को सत्यापित किया गया है, और उनके मल्टीफेरोइक डोमेन इंटरसेक्शन एनालॉग्स के अवलोकन के माध्यम से ब्रह्मांडीय स्ट्रिंग विकास के पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।

मैग्नेटोइलेक्ट्रिसिटी से परे अनुप्रयोग
पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य अप्रत्याशित अनुप्रयोगों की पहचान की गई है, ज्यादातर मल्टीफेरोइक बिस्मथ फेराइट में, जो सीधे तौर पर युग्मित चुंबकत्व और फेरोइलेक्ट्रिसिटी से संबंधित नहीं लगते हैं। इनमें एक फोटोवोल्टिक प्रभाव शामिल है, फोटोकैटलिसिस, और गैस संवेदन व्यवहार। यह संभावना है कि आंशिक रूप से संक्रमण-धातु डी राज्यों से बने छोटे बैंड गैप के साथ फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण का संयोजन इन अनुकूल गुणों के लिए जिम्मेदार है।

सौर कोशिकाओं में उपयुक्त बैंड गैप संरचना के साथ मल्टीफेरोइक फिल्में विकसित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप कुशल फेरोइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण संचालित वाहक पृथक्करण और ओवरबैंड स्पेसिंग जेनरेशन फोटो-वोल्टेज के कारण उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्राप्त हुई। विभिन्न फिल्मों पर शोध किया गया है, और Bi2FeCrO6 के लिए कटियन ऑर्डर को इंजीनियरिंग करके डबल पेरोव्स्काइट मल्टीलेयर ऑक्साइड के बैंड गैप को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी है।

गतिशील बहुक्रियाशीलता
हाल ही में यह बताया गया था कि, जिस तरह विद्युत ध्रुवीकरण स्थानिक रूप से भिन्न चुंबकीय क्रम द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबकत्व अस्थायी रूप से भिन्न ध्रुवीकरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। परिणामी घटना को डायनामिकल मल्टीफ़ेरोसिटी कहा गया। चुम्बकत्व, $$\mathbf{M}$$ द्वारा दिया गया है

$$\mathbf{M} \sim \mathbf{P} \times \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$$ कहाँ $$\mathbf{P}$$ ध्रुवीकरण है और $$\times$$ वेक्टर उत्पाद को इंगित करता है. गतिशील बहुउद्देशीय औपचारिकता निम्नलिखित विविध प्रकार की घटनाओं को रेखांकित करती है:


 * फोनन ज़ीमैन प्रभाव, जिसमें विपरीत गोलाकार ध्रुवीकरण के फोनन में चुंबकीय क्षेत्र में अलग-अलग ऊर्जा होती है। यह घटना प्रायोगिक सत्यापन की प्रतीक्षा कर रही है।
 * ऑप्टिकल चालित फ़ोनों द्वारा गुंजयमान मैग्नन उत्तेजना।
 * डेज़िलाओशिंस्की-मोरिया-प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नन्स।
 * उलटा फैराडे प्रभाव.
 * क्वांटम क्रिटिकलिटी का विदेशी स्वाद।

गतिशील प्रक्रियाएं
मल्टीफ़ेरोइक प्रणालियों में गतिशीलता का अध्ययन विभिन्न लौहयुक्त आदेशों के बीच युग्मन के समय के विकास को समझने से संबंधित है, विशेष रूप से बाहरी लागू क्षेत्रों के तहत। इस क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान गतिशीलता की युग्मित प्रकृति पर निर्भर नए प्रकार के अनुप्रयोगों के वादे और प्राथमिक एमएफ उत्तेजनाओं की मौलिक समझ के केंद्र में स्थित नई भौतिकी की खोज दोनों से प्रेरित है। एमएफ गतिकी के अध्ययनों की बढ़ती संख्या मैग्नेटोइलेक्ट्रिक मल्टीफ़ेरिक्स में विद्युत और चुंबकीय क्रम मापदंडों के बीच युग्मन से संबंधित है। सामग्रियों के इस वर्ग में, अग्रणी अनुसंधान सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक रूप से, गतिशील मैग्नेटोइलेक्ट्रिक युग्मन की मूलभूत सीमाओं (जैसे आंतरिक युग्मन वेग, युग्मन शक्ति, सामग्री संश्लेषण) की खोज कर रहा है और नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इन दोनों तक कैसे पहुंचा जा सकता है और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है।

मैग्नेटोइलेक्ट्रिक कपलिंग पर आधारित प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों के केंद्र में स्विचिंग प्रक्रियाएं हैं, जो विद्युत क्षेत्र के साथ सामग्री के मैक्रोस्कोपिक चुंबकीय गुणों के हेरफेर का वर्णन करती हैं और इसके विपरीत। इन प्रक्रियाओं की अधिकांश भौतिकी डोमेन और डोमेन दीवारों की गतिशीलता द्वारा वर्णित है। वर्तमान अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य स्विचिंग समय को एक सेकंड के अंश (अर्ध-स्थैतिक शासन) से कम करके, नैनोसेकंड रेंज की ओर और तेजी से कम करना है, बाद वाला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि अगली पीढ़ी के मेमोरी उपकरणों के लिए आवश्यक विशिष्ट समय पैमाना है।

पिकोसेकंड, फेमटोसेकंड और यहां तक ​​कि एटोसेकंड पैमाने पर संचालित होने वाली अल्ट्राफास्ट प्रक्रियाएं उन ऑप्टिकल तरीकों से संचालित और अध्ययन की जाती हैं जो आधुनिक विज्ञान की अग्रिम पंक्ति में हैं। इन कम समय के पैमानों पर अवलोकनों को रेखांकित करने वाली भौतिकी गैर-संतुलन गतिशीलता द्वारा नियंत्रित होती है, और आमतौर पर गुंजयमान प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। अल्ट्राफास्ट प्रक्रियाओं का एक प्रदर्शन 40 एफएस 800 एनएम लेजर पल्स द्वारा उत्तेजना के तहत CuO में कोलिनियर एंटीफेरोमैग्नेटिक अवस्था से सर्पिल एंटीफेरोमैग्नेटिक अवस्था में स्विच करना है। दूसरा उदाहरण एंटीफेरोमैग्नेटिक NiO पर THz विकिरण के साथ स्पिन तरंगों के सीधे नियंत्रण की संभावना को दर्शाता है। ये इस बात का आशाजनक प्रदर्शन हैं कि मैग्नेटोइलेक्ट्रिक डायनेमिक्स के मिश्रित चरित्र की मध्यस्थता से मल्टीफेरिक्स में इलेक्ट्रिक और चुंबकीय गुणों के स्विचिंग से अल्ट्राफास्ट डेटा प्रोसेसिंग, संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग डिवाइस कैसे बन सकते हैं।

एमएफ गतिशीलता में वर्तमान शोध का उद्देश्य विभिन्न खुले प्रश्नों का समाधान करना है; अल्ट्रा-हाई स्पीड डोमेन स्विचिंग का व्यावहारिक कार्यान्वयन और प्रदर्शन, ट्यून करने योग्य गतिशीलता पर आधारित नए अनुप्रयोगों का विकास, जैसे ढांकता हुआ गुणों की आवृत्ति निर्भरता, उत्तेजनाओं के मिश्रित चरित्र की मौलिक समझ (उदाहरण के लिए एमई मामले में, मिश्रित फोनन-मैग्नॉन मोड - 'इलेक्ट्रोमैग्नॉन'), और एमएफ युग्मन से जुड़े नए भौतिकी की संभावित खोज।

डोमेन और डोमेन दीवारें
किसी भी फेरोइक सामग्री की तरह, एक मल्टीफ़ेरोइक प्रणाली डोमेन में खंडित होती है। चुंबकीय डोमेन एक स्थानिक रूप से विस्तारित क्षेत्र है जिसके क्रम मापदंडों की एक निरंतर दिशा और चरण होता है। पड़ोसी डोमेन को संक्रमण क्षेत्रों द्वारा अलग किया जाता है जिन्हें डोमेन दीवारें कहा जाता है।

मल्टीफ़ेरोइक डोमेन के गुण
एकल फेरोइक क्रम वाली सामग्रियों के विपरीत, मल्टीफ़ेरोइक्स में डोमेन में अतिरिक्त गुण और कार्यक्षमताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें कम से कम दो ऑर्डर मापदंडों की एक असेंबली की विशेषता होती है। ऑर्डर पैरामीटर स्वतंत्र हो सकते हैं (टाइप-I मल्टीफ़ेरोइक के लिए विशिष्ट लेकिन अनिवार्य नहीं) या युग्मित (टाइप-II मल्टीफ़ेरोइक के लिए अनिवार्य)।

कई उत्कृष्ट गुण जो मल्टीफ़ेरोइक्स में डोमेन को एकल फेरोइक ऑर्डर वाली सामग्रियों से अलग करते हैं, ऑर्डर मापदंडों के बीच युग्मन के परिणाम हैं। ये मुद्दे नई कार्यक्षमताओं को जन्म देते हैं जो इन सामग्रियों में वर्तमान रुचि को स्पष्ट करते हैं।
 * युग्मन डोमेन के वितरण और/या टोपोलॉजी के साथ पैटर्न को जन्म दे सकता है जो मल्टीफ़ेरिक्स के लिए विशिष्ट है।
 * ऑर्डर-पैरामीटर युग्मन आमतौर पर एक डोमेन में सजातीय होता है, यानी, ग्रेडिएंट प्रभाव नगण्य होते हैं।
 * कुछ मामलों में किसी डोमेन पैटर्न के लिए ऑर्डर पैरामीटर का औसत शुद्ध मूल्य किसी व्यक्तिगत डोमेन के ऑर्डर पैरामीटर के मूल्य की तुलना में युग्मन के लिए अधिक प्रासंगिक होता है।

मल्टीफ़ेरोइक डोमेन दीवारों के गुण
डोमेन दीवारें एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ऑर्डर पैरामीटर के स्थानांतरण में मध्यस्थता करने वाले संक्रमण के स्थानिक रूप से विस्तारित क्षेत्र हैं। डोमेन की तुलना में डोमेन की दीवारें सजातीय नहीं हैं और उनमें समरूपता कम हो सकती है। यह मल्टीफ़ेरोइक के गुणों और इसके ऑर्डर मापदंडों के युग्मन को संशोधित कर सकता है। मल्टीफ़ेरोइक डोमेन दीवारें विशेष स्थैतिक प्रदर्शित कर सकती हैं और गतिशील गुण।

स्थैतिक गुण स्थिर दीवारों को संदर्भित करते हैं। इनका परिणाम हो सकता है
 * घटी हुई आयामता
 * दीवार की सीमित चौड़ाई
 * दीवार की भिन्न समरूपता
 * दीवारों के भीतर अंतर्निहित रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक, या ऑर्डर-पैरामीटर असमानता और परिणामी ढाल प्रभाव।

संश्लेषण
मल्टीफ़ेरोइक गुण विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए, कई पारंपरिक सामग्री निर्माण मार्गों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सॉलिड-स्टेट रसायन विज्ञान, जलतापीय संश्लेषण, SOL-जेल |सोल-जेल प्रसंस्करण, वैक्यूम जमाव, फ़्लोटिंग ज़ोन क्रिस्टल विकास विकास।

कुछ प्रकार के मल्टीफ़ेरोइक्स के लिए अधिक विशिष्ट प्रसंस्करण तकनीकों की आवश्यकता होती है, जैसे


 * पतली फिल्म जमाव के लिए वैक्यूम आधारित जमाव (उदाहरण के लिए: आणविक किरण एपिटेक्सी, स्पंदित लेजर जमाव) कुछ फायदे का फायदा उठाने के लिए जो 2-आयामी स्तरित संरचनाओं के साथ आ सकते हैं जैसे: तनाव मध्यस्थ मल्टीफ़ेरिक्स, हेटरोस्ट्रक्चर, अनिसोट्रॉपी।
 * मेटास्टेबल या अत्यधिक विकृत संरचनाओं को स्थिर करने के लिए उच्च दबाव ठोस अवस्था संश्लेषण, या बिस्मथ की उच्च अस्थिरता के कारण द्वि-आधारित मल्टीफ़ेरिक्स के मामले में।

सामग्रियों की सूची
आज तक पहचाने गए अधिकांश मल्टीफ़ेरोइक पदार्थ संक्रमण-धातु ऑक्साइड हैं, जो ऑक्सीजन और अक्सर एक अतिरिक्त मुख्य-समूह धनायन के साथ (आमतौर पर 3डी) संक्रमण धातुओं से बने यौगिक होते हैं। कुछ कारणों से मल्टीफ़ेरोइक्स की पहचान के लिए संक्रमण-धातु ऑक्साइड सामग्री का एक अनुकूल वर्ग है:


 * संक्रमण धातु पर स्थानीयकृत 3डी इलेक्ट्रॉन आमतौर पर चुंबकीय होते हैं यदि वे आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे हों।
 * आवर्त सारणी में ऑक्सीजन एक अच्छे स्थान पर है क्योंकि यह संक्रमण धातुओं के साथ जो बंधन बनाता है वह न तो बहुत अधिक आयनिक होता है (अपने पड़ोसी फ्लोरीन, एफ की तरह) या बहुत अधिक सहसंयोजक (अपने पड़ोसी नाइट्रोजन, एन की तरह)। परिणामस्वरूप, संक्रमण धातुओं के साथ इसके बंधन ध्रुवीकरण योग्य होते हैं, जो फेरोइलेक्ट्रिसिटी के लिए अनुकूल है।
 * संक्रमण धातुएं और ऑक्सीजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, गैर विषैले, स्थिर और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।

कई मल्टीफ़ेरोइक्स में पेरोव्स्काइट (संरचना) संरचना होती है। यह कुछ हद तक ऐतिहासिक है – अच्छी तरह से अध्ययन किए गए अधिकांश फेरोइलेक्ट्रिक्स पेरोव्स्काइट हैं – और आंशिक रूप से संरचना की उच्च रासायनिक बहुमुखी प्रतिभा के कारण।

नीचे उनके फेरोइलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्रमबद्ध तापमान के साथ कुछ सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किए गए मल्टीफ़ेरोइक्स की सूची दी गई है। जब कोई सामग्री एक से अधिक फेरोइलेक्ट्रिक या चुंबकीय चरण संक्रमण दिखाती है, तो मल्टीफ़ेरोइक व्यवहार के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक दिया जाता है।

यह भी देखें

 * टोरॉयडल क्षण#संघनित पदार्थ भौतिकी में फेरोटोरोइडिसिटी

मल्टीफ़ेरोइक्स पर वार्ता और वृत्तचित्र
फ़्रांस 24 डॉक्यूमेंट्री निकोला स्पाल्डिन: मल्टीफ़ेरोइक्स के पीछे अग्रणी (12 मिनट) https://www.youtube.com/watch?v=bfVKtIcl2Nk&t=10s

यू मिशिगन में आर. रमेश द्वारा चुंबकत्व का विद्युत क्षेत्र नियंत्रण सेमिनार (1 घंटा) https://www.youtube.com/watch?v=dTpr9CEYP6M

ईटीएच ज्यूरिख में मल्टीफ़ेरोइक्स के लिए मैक्स रोस्लर पुरस्कार (5 मिनट): https://www.youtube.com/watch?v=Nq0j6xrNcLk

ICTP Colloquium सामग्री से ब्रह्माण्ड विज्ञान तक; निकोला स्पाल्डिन द्वारा माइक्रोस्कोप के तहत प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन (1 घंटा) https://www.youtube.com/watch?v=CYHB0BZQU-U

मल्टीफेर्रोइक्स का उपयोग करके अत्यधिक कार्यात्मक उपकरणों की ओर त्सुयोशी किमुरा का शोध (4 मिनट): https://www.youtube.com/watch?v=_KfySbeVO4M

योशी टोकुरा द्वारा सामग्रियों में बिजली और चुंबकत्व के बीच मजबूत संबंध (45 मिनट): https://www.youtube.com/watch?v=i6tcSXbEELE

अगले भौतिक युग के लिए दीवार तोड़ना, फ़ॉलिंग वॉल्स, बर्लिन (15 मिनट): https://www.youtube.com/watch?v=pirXBfwni-w